﻿SUR LES AMALGAMES d'eTATN. 



261 



On voit ainsi qu'à 25° les cristaux qui se forment sont presque de 

 Fétain pur; il en sera donc de même, à plus forte raison, à des tempé- 

 ratures plus élevées. 



En comparant les valeurs des potentiels à 25° et 50°, pour des 

 amalgames entièrement liquides, nous avons pu calculer la chaleur 

 d'amalgamation. Nous avons notamment trouvé que le passage d'un 

 atome-gramme Sn dans un amalgame liquide contenant 0,01 à 1,00 

 at. % Sn, c. à d. du mercure presque pur, absorbe environ 3000 cal. 



On peut considérer la courbe CB comme la courbe des solutions 

 saturées d'étain. Son allure est caractéristique. La portion qui s'étend 

 de 120° au point de fusion de rétain est presque rectiligne, la portion 

 moyenne présente une augmentation très rapide de la solubilité avec la 

 température, et la portion inférieure au contraire une augmentation 

 très lente, en même temps d'ailleurs qu'une solubilité très faible, de 

 sorte que cette partie de la courbe est très voisine de l'axe Hg. Dans 

 un coin de la figure, cette portion de la courbe ainsi que la suivante, 

 qui s'étend jusqu'au point de congélation du mercure, ont été repré- 

 sentées à une plus grande échelle. 



Courbe BC. 



At. % Sn. 



Temp. 



100 



231°,6 



89,95 



211 ,6 



76,62 



183 ,7 



61,44 



155 ,2 



49,99 

 35,33 



133 ,4 



107 ,4 



28,96 



99 ,0 



20,37 

 10,79 

 5,17 

 1,20 

 0,60 

 0,36 

 0,30 



90°,0 

 79 ,7 

 65 ,2 

 25 ,0 

 0 ,0 

 18 ,8 

 34 ,5 



L'inflexion particulièrement rapide de la portion moyenne de la 

 courbe BC fait prévoir que les mélanges liquides de Sn -f- Hg se 

 sépareraient en deux couches , à des températures plus basses encore, 

 s'il ne se formait pas de phase solide. 



Quand on refroidit jusqu'au-dessous de — 34°,5 on constate à cette 

 température, pour tous les amalgames contenant 0,3 à 85 % d'étain, 



